PHOTOGRAPHIE. 



COLLODION ANTICIPE. 



MM. Spiller et Crookes, en substituant le nitrate de magn^sie aa 

 nitrate de zinc, croient etre parvenus a rendre parfaitement appli- 

 cable la m^thode par laquelle ils conservent aux plaques de verre 

 collodionees leur sensibility premiere , pendant un temps assez 

 long. Voici leur nouveau procdd^, d^crit dans le dernier num^ro du 

 Journal de la Societe photo graphlque de Londres : 



La plaque, revetue de collodion a la manifere ordinaire, est ren- 

 due sensible dans un bain renfermant 30 grains (2 grammes) de ni- 

 trate d'argent ; on laisse la plaque dans le bain un peu plus long- 

 temps qu'on ne le fait ordinairement, environ cinq minutes ; on la 

 rince alors legferement et on la plonge dans un second bain renfer- 

 mant : nitrate de magndsie, 4 onces (113s'",4) ; nitrate d'argent, 

 12 grains (Os', 177) ;.acide acetique cristallis^, 1 drachme (ls'',77); 

 eau, 12 onces (340s'). On laisse la plaque dans ce bain pendant 

 cinq minutes; on la retire alors et on la place verticalement sur du 

 papier buvard ; on attend que toute I'humidit^ exc^dante de la sur- 

 face se soit ecoulee et ait ^te absorbee : cette preparation dure 

 environ une demi-heure, et la plaque peut alors etre mise dansune 

 boite convenablement dispos^e jusqu'a ce que le moment de s'en 

 servir soit venu. 



Non-seulement la sensibility de la plaque n'est pas diminuee par 

 ce traitement, elle est au contraire quelque peu augmentee ; on a pris 

 des negatifs inslantanes sur des plaques qui avaient et^ pi dpart^es 

 plusieurs jours auparavant ; d'autres plaques , conservees pendant 

 troissemaines, n'etaient nullement deteriorees. Les auteurs ont vu 

 qu'il etait bon, avant de developper I'image, d'humecter le collo- 

 dion par immersion dans un bain d'argent pendant une demi-mi- 

 nute ; sans cela, les solutions d'acide pyrogallique et de fer ne s'e- 

 tendraient pas uniformement sur la surface de la plaque. L'operation 

 du fixage est conduite a la maniere ordinaire. 



MM. Spiller et Crookes appellent I'attention sur les remarques- 

 suivantes, dont on se trouvera tres-bien dans la pratique : 



1° Les plaques de verre doivent etre nettoyees avec plus de soin 

 que si Ton devait s'en servir immediatement ; une forte solution d'a- 

 cide nitrique appliqu^e avec unebrosse a dents est le meilleur mode 

 de nettoyage. 



2" Ils ontopere avec un succfes passablement uniforme sur plu- 

 sieurs ^chantillons de collodion ; cependant le plus grand nombre de 



i 



